Einzelne Mineralien. 



-139- 



Flächen selten und klein. Zwillinge nach (100). Aus den Winkelmessungen, 

 die ausführlich mitgeteilt werden, wird berechnet: 



a : b : c = 0,9708 : 1 : 0,92173. ß = 103° 46'. 



Spez. Gew. = 5,2735. Härte 5 — b\. 



Ebene der optischen Achsen _[_ (010) ; die erste Mittellinie bildet 



einen Winkel von 10° mit der Vertikalachse. Mittelwerte der Brechungs- 

 exponenten : 



a ß y 2 V her. 2 E gem. 



Li . . . 1,79460 1,79501 1,84308 10° 33' 10" 19°26'48" 



Na. . . 1,80036 1,8008 L 1,84939 10 59 40 19 42 48 



Tl . . . 1,80036 1,80603 1,85548 11 35 50 20 21 24 



Chemische Zusammensetzung nach M. Wunder: Si 2 2,87, Zr0 2 0,11, 

 Ta 2 6 0,24, Th0 2 11,23, Ce 2 3 26,95, La 2 3 + Di 2 3 32,60, Yttererden 0,30, 

 A1 2 3 0,15, Fe 2 3 0,60, Ca Sp., P 2 0- 25,90, Glühverl. 0,56 ; Sa. 101,51. 



[Vgl. hierzu Uhlig, Monazit von Born Jesus dos Meiras, Brasilien. 

 Centralbl. f. Min. etc. 1915. p. 41. Ref.] 



Columbit von Ambatofotsikely, sehr häufig, auch in mehrere 

 Kilogramm schweren Massen. Die Kristalle haben bisweilen regulären Habitus 

 durch das Vorherrschen von (100) . (010) . (001), dazu (210) . (110) . (130) ; 

 außerdem können nach der Ausbildung vier verschiedene Typen unter- 

 schieden werden. Die Winkelwerte lassen sich auf das von Schrauf be- 

 rechnete Achsenverhältnis beziehen. Spez. Gew. = 5,2726. Chemische Zu- 

 sammensetzung nach M. Wunder: Nb 2 5 63,77, Ta 2 5 11,33, FeO 11,38, 

 MnO 8,79, A1 2 3 Sp, U 3 8 2,02, Sn0 2 0,45, Si0 2 0,40, Ti0 2 1,50; Sa. 99,64. 



E u x e n i t. Unter den letzten Sendungen von der gleichen Lager- 

 stätte fanden sich radialstrahlige, bis zu 1 und 2 kg schwere Massen, die 

 als Euxenit angesprochen wurden. Spez. Gew. = 4,6501. Kristalle 3 — 5 mm 

 groß , Habitus entweder prismatisch und gestreckt nach c oder tafelig 

 durch (010). Ein neues Achsenverhältnis wurde wegen der Unsicherheit 

 in der Bestimmung nicht berechnet, eine quantitative Analyse wurde 

 nicht ausgeführt. 



Ampangabeit, ein hier sehr häufiges Mineral. Nähert sich im 

 Aussehen und in der Form Columbit und Euxenit und ist wahrscheinlich 

 ein Umwandlungsprodukt von diesen, wofür auch die Ergebnisse der 

 chemischen Analyse sprechen. 



Strüverit ist bei Ambatofotsikely ziemlich häufig, findet sich am 

 meisten in schwarzen, glänzenden Massen mit Andeutung von Kristall- 

 flächen 1 — 2 kg schwer. Gute Kristalle sind ziemlich selten und im ganzen 

 ebenso wie die durch Lacroix von Ampangabe beschriebenen. Der eine 

 Typus erscheint wie hemimorph mit (111) an dem einen, (203) an dem 

 anderen Ende mit nur kleinen (111) und (523), dazu groß (100) und (110). 

 Ein anderer Typus erscheint durch (100) und (111) dodekaedrisch , ein 

 dritter, schon von Lacroix beschriebener hexagonal. Spez. Gew. = 5,0362= 

 Härte 6|. 



